Source: http://docplayer.pl/42349074-Zaprawa-cementowa-do-wykonywania-posadzek-i-podkladow-podlogowych-szybkosprawna-posadzka-cementowa-atlas-postar-80.html
Timestamp: 2019-01-19 19:17:21
Legal References Found: art. 4
 art. 5
 art. 8
 art. 4
 art. 5
 art. 8

Document Content:
Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 - PDF
Download "Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80"
1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 WARSZAWA
2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Grażynę CAŁKĘ-CYBULSKĄ Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW VIII Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2010 ISBN Dział Wydawniczy, Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format: pdf Wydano we wrześniu 2010 r. Zam. 569/2010
3 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postępowania akceptacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy: ATLAS Sp. z o.o Łódź, ul. Św. Teresy 105 WKiZB S.A Zgierz, ul. Szczawińska 52a stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą: ZAPRAWA CEMENTOWA DO WYKONYWANIA POSADZEK I PODKŁADÓW PODŁOGOWYCH SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 14 września 2015 r. DYREKTOR Instytutu Techniki Budowlanej Marek Kaproń Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Warszawa, 14 września 2010 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2010 zawiera 10 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
4 AT /2010 2/10 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Surowce Właściwości techniczne PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO - PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI... 9 INFORMACJE DODATKOWE... 10
5 AT /2010 3/10 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jest zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych, o nazwie handlowej SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80, produkowana przez firmy Atlas Sp. z o.o., Łódź, ul. Św. Teresy 105 i WKiZB S.A., Zgierz, ul. Szczawińska 52a. SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 jest zaprawą produkowaną w postaci suchej mieszanki zawierającej cement portlandzki, wypełniacze mineralne oraz modyfikatory. Zaprawa ta, po zarobieniu wodą w ilości 8 % (wagowo) w stosunku do suchej mieszanki, gotowa jest do użycia. Wymagane właściwości techniczne suchej mieszanki, świeżej i utwardzonej zaprawy podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 przeznaczona jest do wykonywania następujących rodzajów posadzek oraz podkładów podłogowych: zespolonych z podłożem betonowym, cementowym lub anhydrytowym (z ogrzewaniem podłogowym lub bez), o grubości mm, układanych na warstwie rozdzielającej (np. folia, papa), o grubości mm, pływających na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej, o grubości mm, z ogrzewaniem wodnym lub elektrycznym o wysokość wylewki nad warstwą grzewczą nie mniejszej niż 35 mm. Zaprawa objęta Aprobatą może być stosowana do wykonywania remontów. ATLAS POSTAR 80 w krótkim czasie osiąga podstawowe parametry użytkowe. Zaprawę można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80, zgodnie z instrukcją ITB nr 401/2004, jest sklasyfikowana, bez badań, w klasie A1 fl reakcji na ogień. Temperatura otoczenia i podłoża podczas wykonywania podkładów podłogowych lub posadzek powinna wynosić nie mniej niż 5 C i nie więcej niż 30 C. Zakres stosowania SZYBKOSPRAWNEJ POSADZKI CEMENTOWEJ ATLAS POSTAR 80 powinien wynikać z właściwości technicznych, określonych w p. 3.
6 AT /2010 4/10 Stosowanie zaprawy będącej przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB powinno być zgodne z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu budowlanego, z uwzględnieniem: - obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późniejszymi zmianami), - postanowień niniejszej Aprobaty, oraz instrukcji stosowania opracowanej przez Producenta i dostarczanej odbiorcom z każdą partią wyrobów. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1 Surowce Właściwości surowców stosowanych do wytwarzania zaprawy SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 oraz sposób ich sprawdzania i odbioru nie są objęte niniejszą Aprobatą Techniczną ITB i powinny być określone w systemach zapewnienia jakości Producentów Właściwości techniczne Wymagane właściwości techniczne suchej mieszanki oraz świeżej i utwardzonej zaprawy SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 podano w tablicy 1. Tablica 1 Poz. Właściwości Wymagania Metody badań Sucha mieszanka 1 Wygląd jednorodny sypki proszek, o jednolitej barwie, bez zbryleń i obcych wtrąceń p Gęstość nasypowa w ± 5 % PN-EN :2000 stanie luźnym, kg/m
7 AT /2010 5/10 Tablica 1, ciąg dalszy Poz. Właściwości Wymagania Metody badań Zaprawa świeża 3 Wygląd jednorodna masa bez rozwarstwień i grudek p Gęstość objętościowa, 3 2,30 ± 5 % PN-85/B g/cm Zaprawa utwardzona (posadzka / podkład podłogowy) 5 Wytrzymałość na zginanie, 5 (klasa F4) MPa PN-EN : Wytrzymałość na ściskanie, MPa 30 (klasa C 30) 7 Odporność na ścieranie metodą tarczy Böhmego, cm 3 /50 cm 2 9,5 (klasa A12) PN-EN : Mrozoodporność po 50 cyklach zamrażania i rozmrażania, określona: - spadkiem wytrzymałości na ściskanie, % - spadkiem wytrzymałości na zginanie, % - zmianą masy, % 9 Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień, klasa A1fl PN-85/B Instrukcja ITB nr 401/ PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Sucha mieszanka zaprawy objętej Aprobatą, powinna być dostarczana w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz przechowywana i transportowana zgodnie z instrukcją Producenta, w sposób zapewniający niezmienność jej właściwości technicznych. Do każdego opakowania powinna być dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwę i adres Producenta, - nazwę wyrobu, - termin przydatności do użycia (jeżeli jest określony), - masę netto, - numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2010, - numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, - znak budowlany.
8 AT /2010 6/10 Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041). 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyrób, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2010 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności zaprawy SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80, dokonuje Producent stosując system 3. W przypadku systemu 3 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną AT /2010, na podstawie: a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, b) zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości technicznoużytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem zestawu wyrobów do obrotu i stosowania. Wstępne badanie typu obejmuje: wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość na ściskanie, odporność na ścieranie, mrozoodporność.
9 AT /2010 7/10 Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno użytkowych wyrobu, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1) specyfikację i sprawdzanie surowców i składników, 2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2010. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania okresowe Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie zaprawy w stanie nieutwardzonym, w zakresie: - wyglądu zewnętrznego w postaci fabrycznej i po zarobieniu wodą, - gęstości nasypowej suchej mieszanki, - gęstości świeżej zaprawy Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie zaprawy w stanie utwardzonym oraz posadzki, w zakresie: - wytrzymałości na zginanie, - wytrzymałości na ściskanie, - odporności na ścieranie, - mrozoodporności.
10 AT /2010 8/ Częstotliwość badań Badania bieżące należy przeprowadzać dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na trzy lata Metody badań Badania właściwości technicznych powinny być wykonywane według dokumentów podanych w tablicy 1 kol. 4 oraz p Wyniki badań należy porównać z wymaganiami podanymi w tablicy 1 kol Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. Sprawdzenia należy dokonać, obserwując badaną próbkę wyrobu nieuzbrojonym okiem z odległości około 300 mm w rozproszonym świetle Pobieranie i przygotowywanie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z PN-EN 932-1: Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2010 jest dokumentem stwierdzającym przydatność zaprawy cementowej SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyrób, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą
11 AT /2010 9/10 Techniczną ITB AT-8432/2010 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 2119, poz. 1117), Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzeniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie zaprawy cementowej SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 należy zamieszczać informację o udzielonej temu wyrobowi Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2010 jest ważna do 14 września 2015 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej, z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. KONIEC
12 AT / /10 INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-85/B PN-EN 932-1:1999 PN-EN :2000 PN-EN 13813:2003 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek Badania mechaniczne i fizyczne właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Właściwości i wymagania PN-EN :2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe -- Część 2: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie PN-EN :2005 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe -- Część 3: Oznaczanie odporności na ścieranie według Bohmego Raporty, sprawozdania z badań, oceny, klasyfikacje /10/R01NM (LM-01141:01/2010). Badania laboratoryjne i ocena Szybkoschnących Podkładów Cementowych Atlas Postar 20 i Atlas Postar 80. Zakład Materiałów Budowlanych ITB, Warszawa, 2010 r /10/01. Materiały na podkłady podłogowe. Badanie ścieralności na tarczy Böhmego. Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Katedra Budownictwa Betonowego Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2010 r.